Submitted : 14 February Revised : 15 February Accepted : 20 February
REVIEW : FOTOKATALIS UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Transmissia Noviska Sucahya 1 , Novie Permatasari 1 , Asep Bayu Dani Nandiyanto 1* 1 Program Studi Kimia, Jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 299, Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia *Email: nandiyanto@upi.edu ; Tel.:+62-22-2000579

## Abstrak
Semikonduktor oksida (TiO 2 , WO 3 , dan SnO 2 ) merupakan material yang memiliki berbagai keunggulan baik sifat fisika  maupun  kimia.  Karena  keunggulan  sifatnya,  semikonduktor  oksida  memiliki  potensi  sebagai  fotokatalis pengolahan limbah cair. Setiap semikonduktor memiliki kemampuan yang berbeda dalam performanya sebagai fotokatalis.  Performa  semikonduktor  oksida  tergantung  pada  metode  sintesis  yang  berpengaruh  pada  ukuran partikel, kristalisasi, kemurnian, dan komposisi fasa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lebih lanjut tentang efektivitas  macam  –  macam  metode  yang  digunakan  para  peneliti  dalam  mensintesis  nanopartikel semikonduktor  oksida  sebagai fotokatalis,  serta bagaimana  performanya  dalam aplikasinya  sebagai fotokatalis pengolahan limbah cair. Namun, tidak semua review jurnal memberikan informasi yang detail dan menyeluruh tentang metode dan aplikasi materialnya. Dalam paper ini akan dikaji beberapa metode yang digunakan dalam sintesis  nanopartikel  semikonduktor  oksida,  diantaranya:  metode  sol-gel,  metode flame  spray ,  dan  metode hidrothermal.  Dalam  paper  ini  juga  dijabarkan  informasi  tentang  aplikasi  nanopartikel  semikonduktor  oksida sebagai fotokatalis pengolahan limbah cair dan perbandingan performa semikonduktor oksida yang lebih unggul sebagai fotokatalis pengolahan limbah cair.
Kata Kunci: fotokatalis, metode sintesis, nanopartikel, semikonduktor dioksida.

## Abstract
Semiconductor oxides (TiO 2 , WO 3 , dan SnO 2 ) are material that have variety of advantages in terms of both physical properties and chemical properties. Because of the advantages owned by semiconductor oxides, it has a potential as photocatalyst  of  water  tratment.  Each  semiconductor  has  a  different  ability  in  performance  as  a  photocatallyst. Performance of semiconductor oxides depends on the method of synthesis that affects the particle size, crystallinity, purity, and composition phase. So, it needs further approach to determine the effectiveness of various methods used by  researchers  in  conducting  the  synthesis  of  semiconductor  oxides  nanoparticles  as  a  photocatalyst,  and  how  its performs in application as photocatalyst of wastewater treatment. However, not all existing review journals show detailed and comprehensive information both in terms of the translation method and application material. In this paper  will  be  studied  several  methods  that  can  be  used  in  the  synthesis  of  semiconductor  oxides  nanoparticle, including:  sol-gel  method,  flame  spray  method,  and  hydrothermal  method.  In  addition,  this  paper  also  gives information about semiconductor oxides nanoparticle applications as photocatalyst of  wastewater treatment and comparison of the performance of the semiconductor oxides as photocatalyst of wastewater treatment.
Keywords : nanoparticle, photocatalyst, semiconductor oxides, synthesis methods .

## 1. PENDAHULUAN
Pengolahan  limbah  merupakan  teknologi  yang penting  untuk  kehidupan  manusia  dan  lingkungan secara global. Limbah  cair  adalah  permasalahan  yang
cukup  besar,  terutama  limbah  yang  dihasilkan  dari industri tekstil. Limbah  cair  industri tekstil mengandung  senyawa  oganik  dan  anorganik  dengan konsentrasi yang cukup tinggi pada hampir setiap unit

## JURNAL INTEGRASI PROSES
Website: http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip
prosesnya.  Akibatnya,  kualitas  air  menurun  karena tercampur  dengan  limbah  cair  tersebut.  Untuk mengatasinya  telah  dilakukan  beberapa  penilitan tentang  pengolahan  limbah  cair  tersebut.  Dari beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan,  penggunaan fotokatalis  merupakan  salah  satu  cara  yang  efektif dalam  pengolahan  limbah cair. Fotokatalis  mengubah energi  cahaya  menjadi  energi  kimia  dan  dalam prosesnya  akan  menghasilkan  radikal  hidroksil  yang akan  bereaksi  redoks  dengan  senyawa  organik (polutan),  sehingga  air  akan  kembali  jernih  karena terpisahkan dari limbah cair (Miyake dkk. 2015; Emin, S.  dkk.  2015;  Yuan  dkk.  2015;  Irieb  dkk.  2015). Polutan  ini  diubah  menjadi  O 2 dan  H 2 yang  lebih ramah  lingkungan  (Miyake  dkk.  2015;  Emin,  dkk. 2015; Yuan dkk. 2015; Irieb dkk. 2015; Ogi dkk. 2012).
Beberapa  material  digunakan  sebagai  fotokatalis pengolahan  limbah  yang  umumnya  merupakan semikonduktor,  diantaranya  TiO 2 ,  WO 3 ,  dan  SnO 2 . Ketiga  fotokatalis  tersebut  memiliki  bandgap  yang berbeda,  seperti  yang  diperlihatkan  pada Gambar  1. Bandgap  ini  merupakan  energi  antara  pita  konduksi dengan  pita  valensi  yang  menghasilkan  pembawa arus, pita valensi merupakan tingkat energi yang terisi elektron  dengan  keadaan  energi  yang  rendah. Sedangkan,  pita  konduksi  merupakan  tingkat  energi yang tidak terisi oleh elektron atau yang disebut holes , tetapi elektron dapat tereksitasi ke dalamnya sehingga diperoleh  konduktivitas  akibat  dari  perpindahan elektron  yang  mengisi holes dan  menghasilkan  arus ketika  potensial  elektrodanya  tercukupi  (Scaife  dkk. 2005;  Koppenol  dkk.  2010).  Potensial  elektroda  ini merupakan  kuantitas  bagaimana  suatu  senyawa mengalami  oksidasi  maupun  reduksi  (Koppenol  dkk. 2010; Oller dkk. 2011). Besarnya bandgap bergantung pada  banyaknya  elektron  membentuk  sebuah kelompok  pada  suatu  senyawa  atau  atom.  Selain sifatnya  yang  semikonduktor,  ukuran  yang  dibuat nano  pun  menjadi  salah  satu  faktor  efisiensi fotokatalis  dalam  pengolahan  limbah cair  (Sivakumar dkk.  2015;  Neumann-Spallart  dkk.  2007;  Yuan  dkk. 2015).  Material  tersebut  memiliki  keunggulannya masing  -  masing,  bahkan  ringkasan  mengenai  ketiga material  tersebut  sebagai  fotokatalis  telah  banyak dilaporkan, salah satunya oleh P. Sivakumar dkk. pada tahun 2015.
Dalam paper ini, kami akan membahas mengenai berbagai  macam  fotokatalis  nanopartikel  pengolahan limbah.  Review  ini  terdiri  atas  tiga  bagian  utama, yaitu:  bagian  pendahuluan  yang  berisi  informasi mengenai  berbagai  keunggulan  sifat  dan aplikasi  dari TiO 2 ,  WO 3 ,  dan  SnO 2 .  Pada  bagian  kedua  kami membahas  berbagai  metode  yang  digunakan  para peneliti  untuk  sintesis  TiO 2 ,  WO 3 ,  dan  SnO 2 nanopartikel  yang  dilengkapi  bahan  kimia,  hasil,  dan beberapa  kelebihan  serta  kekurangan  dari  metode tersebut.  Dan  bagian  akhir  membahas  aplikasi  dan informasi  terapan  TiO 2 ,  WO 3 ,  dan  SnO 2 nanopartikel dalam  berbagai  bidang  yang  disertai  metode  sintesis dan hasil yang diperolehnya.
Berbeda  dengan review yang  dilakukan  oleh  P. Sivakumar,  dkk.  pada  tahun  2015  yang  menganalis
ketiga  material  tersebut  sebagai  fotokatalis,  tetapi tidak  menjabarkan  metode  sintesisnya  secara  rinci, keunggulan  masing-masing  material,  dan  aplikasinya dalam  pengolahan  limbah.  Pada review ini  akan dibahas mengenai keunggulan masing-masing material, beberapa metode sintesis nanopartikel yang umum  digunakan  para  peneliti,  dan  aplikasinya sebagai fotokatalis dalam pengolahan limbah cair.
Gambar 1. Tingkat Energi Bandgap dari Semikonduktor Logam Oksida (Miyake dkk. 2015)

## 1.1 Fotokatalis TiO 2
Titanium  dioksida  atau  dikenal  dengan  Titania, yang  secara  alami  merupakan  oksida  dari  titanium. Beberapa keunggulan yang dimiliki titania, diantaranya:  memiliki  sifat  optik  yang  baik,  tidak beracun, harganya murah, memiliki aktivitas fotokatalis  yang  baik  (Smith  dkk.  2010;  Chen  dkk. 2012;  Pang  dkk.  2012;  Habib  dkk.  2013), semikonduktor dengan bandgap yang lebar, ketersediaan yang melimpah (Smith dkk. 2010; Hema dkk. 2013; Shahini dkk. 2011; Habib dkk. 2013), tidak larut  dalam  air  (Smith  dkk.  2010),  memiliki permukaan  yang  luas  (Chen  dkk.  2012;  Pang  dkk. 2012),  stabilitas  mekanik  dan  termal  yang  tinggi (Dastan  dkk.  2014;  Hema  dkk.  2013),  dan  ramah lingkungan  (P.  Sivakumar  dkk  2015).Titania memiliki tiga  jenis  bentuk  kristal,  diantaranya:  rutile,  anatase, dan  brookite  yang  dapat  dilihat  pada Gambar  2 . Ketiganya  diaplikasikan  dari  mulai  cat, sunscreen , sampai  pewarna  makanan  (P.  Sivakumar  dkk  2015). Diantara  ketiganya,  umumnya  titania  berada  dalam bentuk rutile dan anatase yang keduanya berstruktur tetragonal  yang  secara  termodinamika  anatase  lebih stabil  daripada  rutile  (Rahman  dkk.  2014).  Titania dalam bentuk  anatase  adalah  titania  yang  paling baik digunakan sebagai fotokatalis UV, karena titania hanya dapat menyerap sinar UV yang kelimpahannya sedikit di  alam  (Miyake  dkk.  2015).  Oleh  karena  itu memerlukan  suatu  usaha  untuk  mengefisiensikan titania  sebagai  fotokatalis  dalam  pengolahan  limbah yang  membutuhkan  energi  yang  cukup  tinggi  ini. Selain  berpotensi  sebagai  fotokatalis,  titania  juga berpotensi  dalam  sel  surya, sun  block (kosmetik), pewarna makanan, pemutih gigi, sensor gas, alat optik, aditif  dalam  berbagai  aplikasi,  adsorben,  dan sebagainya (Dastan dkk. 2014; Hema dkk. 2013; Wang dkk.  2010;  Chekina  dkk.  2013;  Bessekhouad  dkk. 2003; Pawar dkk. 2012).
Gambar 2. Bentuk Kristal TiO 2 (Fujishima, dkk. 2008)
1.2 Fotokatalis WO 3 Tungsten  trioksida  yang  secara  alami  berwarna kuning  dan  sering  digunakan  sebagai  pigmen  dalam cat  dan  keramik.  Dalam  bentuk  nanopartikelnya, keberadaan  tungsten  trioksida  berupa nanofluids, menyebar,  terlapisi,  transparan,  dan  memiliki kemurnian  yang  tinggi.  Beberapa  keunggulan  yang dimilikinya,  diantaranya:  memiliki  sifat  optik  yang baik (Ogi dkk. 2014), semikonduktor dengan bandgap yang kecil (Ogi dkk. 2014; Patil dkk. 2015; Zheng dkk. 2014;  Rauch  dkk.  2014;  Emin  dkk.  2014;  Kusmierek dkk.  2014),  tidak  beracun  ramah  lingkungan (Kusmierek  dkk.  2014),  memiliki  aktivitas  fotokatalis yang baik, semikonduktor dengan bandgap yang kecil (Ogi  dkk.  2014;  Fakhri  dkk.  2014;  Patil  dkk.  2014; Zheng  dkk.  2014;  Rauch  dkk.  2014;  Emin  dkk.  2014; Kusmierek dkk. 2014), memiliki permukaan yang luas, stabilitas  mekanik  dan  termal  yang  tinggi,  stabilitas fisikokimia  yang  tinggi,  daya  adsorpsi  yang  tinggi tinggi (Zheng dkk. 2014; Rauch dkk. 2014; Kusmierek dkk.  2014),  dan  ramah  lingkungan  ramah  lingkungan (Kusmierek  dkk.  2014).  Secara  umum,  tungsten trioksida  sering  ditemui  dalam  bentuk  struktur monoklinik.  Tungsten  trioksida  berpotensi  sebagai fotokatalis sinar tampak, karena dapat menyerap sinar UV sampai sinar tampak (biru) (Fakhri dkk. 2014; Ogi dkk.  2014;  Zheng  dkk.  2014;  Vanderwiel  dkk.  2014; Dai  dkk.  2014  Chen;  dkk.  2014;  Emin,  dkk.  2014; Kusmierek  dkk.  2014).  Namun,  harga  material  ini cukup  mahal.  Selain  berpotensi  sebagai  fotokatalis, titania  juga  berpotensi  dalam  sel  surya,  pewarna makanan,  fotoelektroda,  sensor  gas, smart  windows , fireproofing , LED, Field emission device , adsorben, dan sebagainya  (Patil  dkk.  2015;  Rauch  dkk.  2014;  Emin dkk.  2014;  Vanderwiel  dkk.  2014;  Kusmierek  dkk. 2014).
1.3 Fotokatalis SnO
2 Tin  dioksida  yang  secara  alami  berwarna putihdan berwujud cairan ionik dan sering digunakan sebagai  pigmen  dalam  cata  dan  keramik.  Beberapa keunggulan  yang  dimilikinya,  diantaranya:  memiliki sifat optik yang baik, tidak beracun, memiliki aktivitas fotokatalis yang baik, semikonduktor dengan bandgap
yang  kecil,  memiliki  permukaan  yang  luas,  stabilitas mekanik dan termal yang tinggi, stabilitas fisikokimia yang  tinggi,  daya  adsorpsi  yang  tinggi,  dan  ramah lingkungan  (Sivakumar  dkk.  2015;  Miyake  dkk.  2015; Koppenol  dkk.  2010).  Secara  umum,  tin  dioksida sering  ditemui  dalam  bentuk  struktur  rutile.  Tin dioksida  berpotensi  sebagai  fotokatalis  sinar  UV, karena  titania  hanya  dapat  menyerap  sinar  UV  yang kelimpahannya sedikit di alam. Sehingga memerlukan suatu  usaha  untuk  mengefisiensikan  tin  dioksida sebagai  fotokatalis  dalam  pengolahan  limbah  yang membutuhkan  energi  yang  cukup  tinggi  ini.  Selain berpotensi  sebagai  fotokatalis,  tin  dioksida  juga berpotensi  dalam  sel  surya,  pewarna  makanan, fotoelektroda,  sensor  gas,  alat  optik,  LED,  adsorben, dan  sebagainya  (Sivakumar  dkk.  2015;  Miyake  dkk. 2015; Koppenol dkk. 2010).

## 2. METODE
SINTESIS FOTOKATALIS NANOPARTIKEL 2.1 Metode Sol-Gel
Secara  umum  sintesis  komposit  fotokatalis menggunakan metode sol-gel dengan cara ditambahkan  asam  yang  kemudian  dipanaskan  pada suhu  tertentu.  Metode  ini  dapat  membuat  suatu partikel berukuran nano, seragam, tidak menggumpal, murni,  homogen,  dan  dapat  mengontrol  distribusi massa.  Beberapa  penelitian  yang  dilakukan  dalam mensintesis nanopartikel semikonduktor oksida dapat dilihat pada Tabel 1.
Dari  hasil  sintesis  nanopartikel  semikonduktor dioksida  dengan  metode  sol-gel  yang  dilakukan  oleh beberapa  peneliti  tersebut,  dilakukan  uji  morfologi dengan menggunakan instrument SEM dan TEM untuk masing  –  masing  nanopartikel  semikondukor  oksida. Hasil  karakterisasi  nanopartikel  TiO 2 menggunakan SEM  ditunjukkan  pada Gambar  3. dan  TEM ditunjukkan pada Gambar 4. Untuk hasil karakterisasi nanopartikel  WO 3 menggunakan  SEM  ditunjukkan pada Gambar  5. dan  TEM  ditunjukkan  pada Gambar 6. Kemudian,  untuk  hasil  karakterisasi  nanopartikel SnO 2 menggunakan SEM ditunjukkan pada Gambar 7.
Tabel 1. Sintesis Nanopartikel Semikonduktor Oksida dengan Metode Sol-Gel
No Peneliti Bahan Ringkasan Hasil Referensi 1 Ganesan Ti[OCH(CH 3 ) 2 ] 4 C 4 H 6 O 2 CH 3 COCH 3 H 2 O
Ti[OCH(CH 3 ) 2 ] 4 dan C 4 H 6 O 2 dicampurkan, ditambahkan CH 3 COCH 3 dan H 2 O,
kemudian diaduk selama
15 menit hingga berbentuk gelatin dan dipanaskan hingga suhu 125ºC selama 30 menit. Dilakukan kalsinasi pada suhu 450ºC selama 4 jam TiO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal anatase. Ukuran kristalnya akan semakin besar ketika konsentrasinya meningkat. Ganesan dkk., 2015 2 Portela Ti[OCH(CH 3 ) 2 ] 4 HNO 3 H 2 O Ti[OCH(CH 3 ) 2 ] 4 ditambahkan HNO 3 yang sudah larut dalam H 2 O, dipanaskan pada suhu 100ºC dan diaduk selama 3 hari. TiO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal anatase. Portela dkk., 2015 3 Shao Ti[OCH(CH 3 ) 2 ] 4 C 3 H 8 O NaOH
HNO 3
Ti[OCH(CH 3 ) 2 ] 4 dan C 3 H 8 O dicampurkan, ditambahkan NaOH dan HNO 3 , kemudian diaduk selama dan dipanaskan hingga suhu
80ᵒC selama 5 jamt. Dilakukan kalsinasi pada suhu 200ºC, 600ºC, dan 800ºC selama 2 jam TiO 2 dengan bentuk kristal anatase dan brookite. Shao dkk., 2015 4 Gan
TiCl
4 H 2 O NH 3 TiCl 4 , H 2 O, dan NH 3
dicampurkan, kemudian diaduk selama dan dipanaskan pada suhu ruang selama 24 jam. TiO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal anatase.
Ukuran kristalnya akan semakin besar ketika suhu kalsinasinya meningkat. Gan dkk., 2014
5 Agartan
Ti(OC 2 H 5 ) 4 CH 3 COOH CH 3 CH 2 OH Ti(OC 2 H 5 ) 4 dan CH 3 COOH dicampurkan, ditambahkan CH 3 CH 2 OH, kemudian diaduk selama dan dipanaskan hingga suhu 80ºC selama 24 jam. TiO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal anatase dan rutile. Ukuran kristalnya akan semakin besar ketika suhu kalsinasinya meningkat. Agartan dkk., 2015
6 Khara-
de Na 2 WO 4 H 2 O HCl H 2 C 2 O 4 K 2 SO 4
Na 2 WO 4 dilarutkan dalam H 2 O, diaduk dan ditambahkan HCl, diaduk dan dicuci, kemudian ditambahkan H 2 C 2 O 4 dan K 2 SO 4 , kemudian dipanaskan hingga suhu 6ºᵒC
WO 3 nanopartikel dengan bentuk kristal heksagonal yang seluruh permukaannya memiliki daya absorpsi sinar UV tinggi. Kharade dkk., 2012
7 Emin W(CO) 6
H 2 C 2 O 4 CHCl 3 :EtOH W(CO) 6 dan H 2 C 2 O 4 dicampurkan pada suhu
130ºC, dipanaskan kembali pada suhu 230ºC selama
10 menit, didinginkan hingga suhu 80ºC, ditambahkan EtOH:CHCl 3 disentrifugasi selama 15 menit. WO 3 nanopartikel dengan bentuk kristal monoklinik. Suhu oksidasi yang rendah menghasilkan nanopartikel yang baik Emin dkk., 2015
8 Epifani
WCl 6
CH 2 (CH 3 CO) 2 CH 3 OH C 16 H 33 )N(CH 3 ) 3 Br WCl 6 , CH 2 (CH 3 CO) 2 , CH 3 OH dicampurkan, ditambahkan C 16 H 33 )N(CH 3 ) 3 Br, diaduk dan dipanaskan pada suhu 100ºC WO 3 nanopartikel dengan bentuk kristal monoklinik dan triklinik Epifani dkk., 2010 9 Li WCL 6 C 7 H 8 C 4 H 8 O C 7 H 8 dan C 4 H 8 O direfluks, ditambahkan WCl 6 dan
H2O, diaduk selama 1 jam
pada suhu 100ºC WO 3 nanopartikel dengan bentuk kristal monoklinik Li dkk., 2010 10 Wang Bi 2 WO 6 C 6 H 8 O 7 .H 2 O Bi(NO 3 ) 3 .5H 2 O
HNO 3 Seluruh bahan dicampurkan dan dipanaskan pada suhu 80ºC sampai membentuk gelatin, kemudian dipanaskan pada suhu 120ºC selama 12 jam. WO 3 dengan bentuk kristal ortorombik Wang dkk., 2015 11 Uchiya- ma SnCl 4 .5H 2 O, CH 3 COCH 2 COCH 3 CH 3 OC 2 H 4 OH
Seluruh bahan dicampurkan dan dipanaskan pada suhu 700ºC SnO 2 nanopartikel yang dapat menyerap sinar UV Uchiyama dkk., 2013 12 Wang SnCl 4 CTAB Alkohol Seluruh bahan dicampurkan dan dipanaskan pada suhu 200 ºC SnO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal cassiterite. Wang dkk., 2010 13 Ohod- nicki Sn[OCH(CH 3 ) 2 ] 4 C 3 H 8 O C 7 H 8 Seluruh bahan dicampurkan dan dipanaskan pada suhu 150 ºC SnO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal cassiterite. Ohodnicki dkk., 2012 14 Aziz
SnCl 2 . 2H 2 O CH 3 CH 2 OH CH 3 COCH 2 COCH 3 Seluruh bahan dicampurkan dan dipanaskan pada suhu 80 ºC SnO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal tetragonal. Semakin tinggi suhu kalsinasi, semakin besar ukuran kristal Aziz dkk., 2013 15 Abbas
SnCl 2 . 2H 2 O CH 3 CH 2 OH CH 3 COCH 2 COCH 3 PEG Seluruh bahan dicampurkan dan dipanaskan pada suhu 80 ºC, ditambahkan PEG SnO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal rutile. Abbas dkk., 2012
Gambar 3. Analisis SEM dari produk TiO 2 nanopartikel dengan metode sol-gel yang diperoleh dari: (a) Ganesan dkk., 2015, (b) Shao dkk., 2015.
Gambar 4. Analisis TEM dari produk TiO 2 nanopartikel dengan metode sol-gel yang diperoleh dari: (a) Gan dkk., 2014, (b) Shao dkk., 2015.
Gambar 5. Analisis SEM dari produk WO 3 nanopartikel dengan metode sol-gel yang diperoleh dari: (a) dan (b) Emina dkk., 2015, (c) Wang dkk., 2015.
Gambar 6. Analisis TEM dari produk WO 3 nanopartikel dengan metode sol-gel yang diperoleh dari: (a) Wang dkk., 2015, (b) dan (c) Emina dkk., 2015.
Gambar 7. Analisis SEM dari produk SnO 2 nanopartikel dengan metode sol-gel yang diperoleh dari: (a) Uchiyama dkk., 2013, (b) Aziz dkk., 2013, (c) Abbas dkk., 2012.
2.2 Metode Flame Spray
Secara  umum  sintesis  komposit  fotokatalis nanopartikel  menggunakan  metode flame  spray dengan  cara  penguapan  dan  nukleasi  dari  material yang mengenai flame yang kemudian
dikondensasikan.
Metode ini menghasilkan nanopartikel  yang  baik  dibandingkan  metode  sol-gel. Beberapa penelitian yang dilakukan dalam mensintesis nanopartikel semikonduktor oksida dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Sintesis Nanopartikel Semikonduktor Oksida dengan Metode
Flame Spray No Peneliti Bahan Ringkasan Hasil Referensi 1 Aromaa Ti[OCH(CH 3 ) 2 ] 4 C 3 H 8 O C 3 H 6 H 2 -O 2 Seluruh bahan dicampurkan pada suhu 250ºC dengan
menggunakan gas H 2 -O 2
TiO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal anatase dan rutile. Aromaa dkk., 2012 2 Selli Ti[OCH(CH 3 ) 2 ] 4 CH 3 CH 2 OH C 8 H 10 CH 4 -O 2 Seluruh bahan dicampurkan dengan menggunakan gas CH 4 -O 2
TiO 2
nanopartikel dengan bentuk kristal anatase dan rutile. Suhu nyala yang tinggi menyebabkan kristal komposit lebih rutile Selli dkk., 2014 3 Tantis Ti[OCH(CH 3 ) 2 ] 4 C 8 H 10 O 2 Seluruh bahan dicampurkan dengan menggunakan gas O 2 TiO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal anatase dan rutile. Tanti dkk., 2015 4 Beliea TBAB C 3 H 8 O H 2 -O 2 Seluruh bahan dicampurkan dengan menggunakan gas H 2 -O 2
TiO 2
nanopartikel dengan bentuk kristal anatase dan rutile. Semakin tinggi suhu kalsinasi, semakin banyak kristal dalam bentuk rutile Beliea dkk., 2014 5 Phanich paht Tungsten etoksida CH 3 CH 2 OH CH 4 -O 2 Seluruh bahan dicampurkan dengan menggunakan gas CH 4 -O 2
WO 3
nanopartikel dengan bentuk kristal monoklinik. Phanichpaht dkk., 2012 6 Ogi AMT (CH 3 ) 2 -N-CHO N 2 -O 2
Seluruh bahan dicampurkan pada suhu
40ºC dengan menggunakan
gas N 2 -O 2 WO 3 nanopartikel dengan bentuk kristal monoklinik. Ogi dkk., 2014 7 Liewhira n C 16 H 30 O 4 Sn C 8 H 10 CH 4 -O 2 Seluruh bahan dicampurkan dengan menggunakan gas CH 4 -O 2
SnO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal heksagonal- cassiterate. Liewhiran dkk., 2012
8 Tamaek
ong C 16 H 30 O 4 Sn CH 3 CN CH 4 -O 2 Seluruh bahan dicampurkan dengan menggunakan gas CH 4 -O 2
SnO 2 nanopartikel
dengan bentuk kristal heksagonal- cassiterate. Tamaekong dkk., 2013 9 Tuantra nont C 16 H 30 O 4 Sn C 8 H 10 H 2 -O 2 Seluruh bahan dicampurkan dengan
menggunakan gas H 2 -O 2
SnO 2 nanopartikel
dengan bentuk kristal heksagonal- cassiterate. Tuantranont dkk., 2014
Dari  hasil  sintesis  nanopartikel  semikonduktor dioksida  dengan  metode flame  spray yang  dilakukan oleh  beberapa  peneliti  tersebut,  dilakukan  uji morfologi  dengan  menggunakan  instrument  SEM  dan TEM untuk masing – masing nanopartikel semikondukor oksida. Hasil karakterisasi nanopartikel TiO 2 menggunakan SEM ditunjukkan pada Gambar 8.
dan  TEM  ditunjukkan  pada Gambar  9. Untuk  hasil karakterisasi  nanopartikel  WO 3 menggunakan  SEM ditunjukkan  pada Gambar  10. dan  TEM  ditunjukkan pada Gambar 11. Kemudian, untuk hasil karakterisasi nanopartikel  SnO 2 menggunakan  SEM  ditunjukkan pada Gambar 12. dan TEM ditunjukkan pada Gambar 13.
Gambar 8. Analisis SEM dari produk TiO 2 nanopartikel dengan metode flame spray yang diperoleh dari: (a) Selli dkk., 2014, (b) Tantis dkk., 2015, (c) Beliea dkk., 2014.
Gambar 9. Analisis TEM dari produk TiO 2 nanopartikel dengan metode flame spray yang diperoleh dari: (a) dan (b) Aromaa dkk., 2012, (c) Beliea dkk., 2014.
Gambar 10. Analisis SEM dari produk WO 3 nanopartikel dengan metode flame spray yang diperoleh dari: (a) Ogi dkk., 2014.
Gambar 11. Analisis TEM dari produk WO 3 nanopartikel dengan metode flame spray yang diperoleh dari: (a) Ogi dkk., 2014.
Gambar 12. Analisis SEM dari produk SnO 2 nanopartikel dengan metode flame spray yang diperoleh dari: (a) Tamaekong dkk., 2013, (b) Liewhiran dkk., 2012, (c) Tuantranont dkk., 2014.
Gambar 13. Analisis TEM dari produk SnO 2 nanopartikel dengan metode flame spray yang diperoleh dari: (a) Tamaekong dkk., 2013, (b) Liewhiran dkk., 2012, (c) Tuantranont dkk., 2014.

## 2.3 Metode Hidrothermal
Metode  ini  hanya  mencampurkan  bahan  baku dengan memanaskannya pada suhu tertentu.
Beberapa penelitian yang dilakukan dalam mensintesis nanopartikel semikonduktor oksida dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Sintesis Nanopartikel Semikonduktor Oksida dengan Metode Hidrothermal No Peneliti Bahan Ringkasan Hasil Referensi 1 Xiao- ming Ti(SO 4 ) 2 NH 4 Seluruh bahan dicampurkan pada suhu 240ºC TiO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal anatase Xiaoming dkk., 2015 2 Zhang Ti(OC 4 H 9 ) 4 CH 3 CH 2 OH NH
4 Cl
Seluruh bahan dicampurkan pada suhu 110ºC TiO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal anatase Zhang  dkk., 2014 3 Chen Ti[OCH(CH 3 ) 2 ] 4 CH 3 COOH
Seluruh bahan dicampurkan pada suhu 240ºC TiO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal anatase Chen dkk., 2014 4 Zeng Na 2 WO 4 .2H 2 O H 2 O 2
HCl
Seluruh bahan dicampurkan pada suhu 160ºC WO 3 nanopartikel dengan bentuk kristal heksagonal Zeng dkk., 2015 5 Bhosale Na 2 WO 4 .2H 2 O NaCl HCl Seluruh bahan dicampurkan pada suhu 180ºC WO 3 nanopartikel dengan bentuk kristal tetragonal Bhosale dkk., 2014 6 San- chez- Mar- tinez
(NH 4 ) 2 WO 4 NH 4 OH
HNO 3 Seluruh bahan dicampurkan pada suhu 180ºC WO 3 nanopartikel dengan bentuk kristal heksagonal dan monoklinik Sanchez- Martinez dkk., 2014 7 Umar SnCl NH 4 OH Seluruh bahan dicampurkan pada suhu 180ºC SnO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal tetragonal rutile Umar dkk., 2015 8 Singh SnCl 4 .5H 2 O HCl
NH 4 OH
Seluruh bahan dicampurkan pada suhu 100ºC SnO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal tetragonal rutile Singh, dkk., 2015 9 Chu SnCl 4 .5H 2 O NH 4 OH HCl Seluruh bahan dicampurkan pada suhu 160ºC SnO 2 nanopartikel dengan bentuk kristal tetragonal rutile Chu dkk., 2014
Dari  hasil  sintesis  nanopartikel  semikonduktor dioksida dengan metode hidrothermal yang dilakukan oleh  beberapa  peneliti  tersebut,  dilakukan  uji morfologi  dengan  menggunakan  instrument  SEM  dan TEM untuk masing – masing nanopartikel semikondukor oksida. Hasil karakterisasi nanopartikel TiO 2 menggunakan  SEM  ditunjukkan  pada Gambar
14. dan  TEM  ditunjukkan  pada Gambar  15. Untuk hasil  karakterisasi  nanopartikel  WO 3 menggunakan SEM  ditunjukkan  pada Gambar  16. dan  TEM ditunjukkan pada Gambar 17. Kemudian, untuk hasil karakterisasi  nanopartikel  SnO 2 menggunakan  SEM ditunjukkan  pada Gambar  18. dan  TEM  ditunjukkan pada Gambar 19.
Gambar 14. Analisis SEM dari produk TiO 2 nanopartikel dengan metode hidrothermal yang diperoleh dari: (a) Xiaoming, 2014.
Gambar 15. Analisis TEM dari produk TiO 2 nanopartikel dengan metode hidrothermal yang diperoleh dari: (a) Xiaoming, 2014, (b) Chen dkk., 2014.
Gambar 16. Analisis SEM dari produk WO 3 nanopartikel dengan metode hidrothermal yang diperoleh dari: (a) Phanichphant dkk., 2014, (b) Bhosale dkk., 2014, (c) Sanchez-Martinez dkk., 2014.
Gambar 17. Analisis TEM dari produk WO 3 nanopartikel dengan metode hidrothermal yang diperoleh dari: (a) Zeng dkk., 2015, (b) Phanichphant dkk., 2014.
Gambar 18. Analisis SEM dari produk SnO 2 nanopartikel dengan metode hidrothermal yang diperoleh dari: (a) Umar dkk., 2015, (b) Singh dkk., 2015.
Gambar 19. Analisis TEM dari produk SnO 2 nanopartikel dengan metode hidrothermal yang diperoleh dari: (a) Chu dkk., 2014.

## 3. APLIKASI SEBAGAI FOTOKATALIS PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Banyak  paper  yang  mengkaji  semikonduktor sebagai fotokatalis yang didasarkan pada karakteristik dari  semikonduktor  tersebut  seperti  yang  dilakukan oleh Miyake dkk., pada tahun 2015 yang dapat dilihat pada Tabel  4. Suatu  semikonduktor  logam  oksida dipilih  sebagai  fotokatalis  pengolahan  limbah  cair karena  kemampuannya  dalam  proses  generasi
elektron- hole pada permukaannya yang akan bereaksi dengan  ion  hidroksil  dan  oksida  pada  senyawa organik  (polutan)  dan  mengubahnya  menjadi  O 2 dan H 2 .  (Madras  dkk.,  2013).  Metode  ini  dipilih  sebagai metode  yang  efektif  karena  waktu  yang  dibutuhkan dalam  mendegradasi  polutan  yang  sedikit,  rendahnya resiko toksikan baru yang dihasilkan, dan ketersediaan material yang melimpah. Tabel 4. Karakteristik dari Semikonduktor Logam Oksida (Miyake dkk., 2015) Sampel Crystal system Band gap energy (eV) Specific surface area (m 2 /g) TiO 2 Commercial reagent powder Tetragonal (Anatase + Rutile) 3.1 52.3 SnO 2 Commercial reagent powder Tetragonal 3.6 54.1 WO 3 Commercial reagent powder Monoclinic + Triclinic 2.7 3.6
Miyake  dkk.,  pada  tahun  2015  melakukan penelitian  terhadap  TiO 2 ,  WO 3 ,  dan  SnO 2 sebagai fotokatalis  pengolahan  limbah  cair  dengan  bantuan ozon  melalui  radiasi  sinar  UV  dan  sinar  tampak  yang kemudian membandingkan kemampuan ketiga
fotokatalis  tersebut.  Untuk  menguji  kemampuan ketiga  fotokatalis  mendegradasi  senyawa  organik, Miyake,  dkk  melakukan  percobaan  terhadap  larutan asam  oksalat  yang  hasilnya  dapat  dilihat  pada Gambar 20.
Gambar 20. HasilFotokatalis Degradasi Senyawa Organik dalam Larutan Asam Oksalat (Miyake dkk., 2015)
Dari Gambar  20. Dapat  diketahui  bahwa  ketiga fotokatalis  mampu  mendegradasi  senyawa  organik yang prosesnya akan semakin cepat ketika ditambahkan  ozon  dan  diradiasi  oleh  sinar  UV. Kemudian,  percobaan  dilakukan  terhadap  sampel limbah  cair  yang  hasilnya  memperlihatkan  bahwa
WO 3 merupakan  fotokatalis  yang  efisien  karena kemampuannya  sebagai  fotokatalis  pendegradasi senyawa  organik  yang  dapat  menyerap  sinar  UV maupun sinar tampak. Hasil percobaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 21.
Gambar 21. Hasil Fotokatalis Degradasi Senyawa Organik dalam Limbah Cair (Miyake dkk., 2015)
Selain  itu,  banyaknya  radikal  OH  yang  terbentuk merupakan salah satu faktor efektivitas suatu material sebagai fotokatalis, karena semakin banyaknya radikal OH  yang  terbentuk,  semakin  banyak  pula  senyawa organik  sebagai  polutan  yang  akan  bereaksi  redoks dengan  material  tersebut,  sehingga  semakin  cepat proses  degradasi  yang  terjadi  pada  senyawa  organik tersebut.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nosaka  dkk.,  pada  tahun  2015  membandingkan pembentukkan  radikal  OH  pada  WO 3 dan  BiVO 4 yang juga  dikombinasi  dengan  Cu.  Dari  hasil  penelitian tersebut, diketahui bahwa WO 3 mampu menghasilkan OH radikal lebih banyak sehingga lebih efektif sebagai fotokatalis.

## 4. KESIMPULAN
Semikonduktor  dioksida,  seperti  TiO 2 ,  WO 3 ,  dan SnO 2 ,  dapat  berfungsi  sebagai  fotokatalis  pengolahan limbah  yang  efisien  dengan  berbagai  metode  sintesis fotokatalis nanopartikel yang menyebabkan permukaan  komposit  tersebut  lebih  luas  sehingga dapat  lebih  efisien  dalam  mendegradasi  senyawa organik (polutan), diantaranya metode sol-gel, metode flame spray , dan metode hidrothermal. Diantara ketiga fotokatalis  nanopartikel  tersebut,  WO 3 merupakan fotokatalis yang paling efektif karena dapat bekerja di bawah radiasi sinar UV dan sinar tampak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Saad Saber; Madzlan Aziz; Wan Rosemaria Wan Baharom; Wan Zuraidah Wan Mahmud, Structure of  SnO 2 nanoparticles  by  sol–gel  method.
Materials Letters, 2012, 74, 62–64.
Agartan,  Lutfi;  Derya  Kapusuz;  Jongee  Park;  Abdullah Ozturk,  Effect  of  initial  water  content  and calcinations  temperature  on  photocatalytic properties  of  TiO 2 nanopowders  synthesized  by the sol-gel process. Ceramics International, 2015. Aromaa, Mikko; Anssi Arffman; Heikki Suhonen; Janne Haapanen;  Jorma  Keskinen;  Mari  Honkanen; Juha-Pekka  Nikkanen;  Erkki  Levanen;  Maria  E. Messing;  Knut  Deppert;  Hannu  Teisala;  Mikko Tuominen;  Jurkka  Kuusipalo;  Milena  Stepien; Jarkko  J.  Saarinen;  Martti  Toivakka;  Jyrki  M.
Makela, Atmospheric
synthesis of
superhydrophobic TiO 2 nanoparticle deposits in a
single  step  using  Liquid  Flame  Spray.  Journal  of Aerosol Science, 2012, 52, 57–68.
Aziz, Madzlan; Saad Saber Abbas; Wan Rosemaria Wan Baharom,  Size-controlled  synthesis  of  SnO 2 nanoparticles  by  sol–gel  method.  Materials Letters, 2013, 91, 31–34.
Beliea,  Nele  De;  Anibal  Maury-Ramireza;  Juha-Pekka Nikkanen;  Mari  Honkanen;  Kristof  Demeestere; Erkki  Levänen,  TiO 2 coatings  synthesized  by liquid  flame  spray  and  low  temperature  sol–gel technologies  on  autoclaved  aerated  concrete  for air-purifying
purposes. Material
Scharacterization, 2014, 87, 74 – 85.
Bessekhouad Y.; D. Robert; J. V. Weber, Preparation of TiO 2 nanoparticles  by  Sol-Gel  route:  a  article, Hindawi  International  Journal  of  Photoenergy, 2003, 5, 153–157.
Bhosale1, P.N.;V.V. Kondalkar; R.R. Kharade; S.S. Mali; R.M.  Mane;  P.B.  Patil;  P.S.  Patil;  S.  Choudhury, Nanobrick-like  WO3  Thin  Films:  Hydrothermal Synthesis and Electrochromic Application. Superlattices and Microstructures, 2014.
Chekina,  Fereshteh;  Samira  Bagherib;  Sharifah  Bee Abd  Hamid,  Synthesis  of  Pt  doped  TiO 2 nanoparticles:  Characterization  and  application for  electrocatalytic  oxidation  of  l-methionine:  a article,  Elsevier,  Sensors  and  Actuators  B,  2013, 177, 898-903.
Chen,  Daimei;  Qian  Zhu;  Fengsan  Zhou;  Xutao  Deng; Fatang Li, Synthesis and photocatalytic performances of the TiO 2 pillared montmorillonite:  a  article,  Elsivier,  Journal  of Hazardous Materials, 2012, 235-236, 186– 193. Chen,Yunxia;  Tao  Zeng;  Xiaoli  Su;  Yueming  Li;  Qing
Feng,
Hydrothermal steam induced crystallization synthesis of anatase TiO 2 nanoparticles  with  high  photovoltaic  response. MaterialsLetters, 2014, 119, 43–46.
Chu,  Guang-wen;  Qiu-hua  Zeng;  Zhi-gang  Shen;,  Hai- kui  Zou;  Jian-feng  Chen,  Preparation  of  SnO 2 nanoparticles  using  a  helical  tube  reactor  via continuous hydrothermal route. Chemical Engineering Journal, 2014.
Dai, Wei-Lin; Jing Ding; Qianqian Liu; Zhaoyan Zhang;
Xin Liu; Junqi Zhao; Shibiao Cheng; Baoning Zong, Carbon  nitride  nanosheets  decorated  with  WO 3
nanorods: Ultrasonic-assisted facile synthesis and catalytic  application  in  thegreen  manufacture  of dialdehydes.  Applied  Catalysis B:  Environmental, 2015, 165, 511–518.
Dastan, Davoud; N. B. Chaure, Influence of Surfactants on  TiO 2 Nanoparticles  Grown  by  Sol-Gel Technique:  a  article,  International  Journal  of Materials,  Mechanics  and  Manufacturing,  2014, 2(1), 21-24.
Emin  S.;  M.de  Respinis;  M.  Fanettia;  W.  Smith;  M. Valanta; B. Damb, A simple route for preparation of  textured  WO 3 thin  films  from  colloidal  W nanoparticles  and  their  photoelectron  chemical water  splitting  properties.  Applied  Catalysis  B: Environmental, 2015, 166–167, 406–412.
Epifani, Mauro; Jordi Arbiol; Raül Díaz; Teresa Andreu;
Pietro  Siciliano;  Joan  R.  Morante,  Morphological and  structural  characterization  of  WO 3 and  Cr– WO 3 thin  films  synthesized  by  sol–gel  process. Thin Solid Films, 2010, 518, 4512–4514.
Fakhri,  Ali  dan  Sajjad  Behrouz,  Photocatalytic properties of tungsten trioxide (WO 3 ) nanoparticles for degradation of Lidocaine under visible  and  sunlight  irradiation.  Solar  Energy, 2015, 112, 163–168.
Fujishima, Akira; Xintong Zhang; Donald A. Tryk, TiO 2 photocatalysis  and  related  surface  phenomena. Surface Science Reports, 2008, 63, 515-582.
Gan, Dershin; Cheng-Ling Laia; Hsing-Lu Huang; Jung- Hsiung Shena; Kuang-KuoWang, The formation of anatase  TiO 2 from  TiO  nanocrystals  in  sol–gel process. Ceramics International, 2014.
Ganesan, Ramakrishnan; Ravikiran Nagarjuna; Sounak Roy,  Polymerizable  solegel  precursor  mediated synthesis  of  TiO 2 supported  zeolite-4A  and  its photodegradation of methylene blue. Microporous  and  Mesoporous  Materials,  2015, 211, 1-8.
Habib,  Md  Ahsan;  Md  Tusan  Shahadat;  Newaz Mohammed Bahadur;  Iqbal  M  I Ismail;  Abu  Jafar Mahmood, Synthesis and characterization of ZnO- TiO 2 nanocomposites  and  their  application  as photocatalysts:  a  article,  Open  access,  Springer, International Nano Letters, 2013, 3(5), 1-8.
Hema,  M.;  A.Yelil  Arasi;  P.Tamilselvi;  R.Anbarasan,
Titania  Nanoparticles  Synthesized  by  Sol-Gel Technique: a article, Chemical Science Transactions, 2013, 2(1), 239-245.
Irieb,  Hiroshi  dan  Satoshi  Tanigawa,  Visible-light- sensitive  two-step  overall  water-splitting  based on  band  structure  control  of  titanium  dioxide. Applied Catalysis B: Environmental Catalys, 2015. Kharade,  Rohini  R.;  K.R.  Patil;  P.S.  Patil;P.N.  Bhosale,
Novel microwave assisted sol–gel synthesis (MW- SGS)  and  electrochromic  performance  of  petal like h-WO 3 thin films. Materials Research Bulletin, 2012, 47, 1787–1793.
Koppenol,  Willem.  H.;  Stanbury,  David.  M.;  Bounds, Patricia  L,  Electrode  Potensial  pf  partially reduced oxygen species, from dioxygen to water. Free  Radical  Biology  and  Medicine,    2010,  49, 317-322.
Kusmierek, Elzbieta dan Ewa Chrzescijanska, Application  of  TiO 2 –RuO 2 /Ti  electrodes  modified with  WO 3 in  electro-  and  photoelectrochemical oxidation  of  Acid  Orange  7  dye.  Journal  of Photochemistry  and  Photobiology  A:  Chemistry, 2015, 302, 59–68.
Li,  Lei;  Jian  Li;  Qiao-Ling  Zhao;  Guo-Yi  Zhang;  Jian- Zhuang  Chen;  Liang  Zhong;  Jin  Huang;  Zhi  Ma, Synthesis  of  monoclinic  WO 3 nanosphere hydrogen gasochromic film via a sol-gel approach using  PS-b-PAA  diblock  copolymer  as  template. Solid State Sciences, 2010, 12, 1393-1398.
Liewhiran,  C.;  N.  Tamaekong;  A.  Wisitsoraat;  S.
Phanichphant,  Highly  selective  environmental sensors  based  on  flame-spray-made  SnO 2 Nanoparticles.  Sensors  and  Actuators  B,  2012, 163, 51– 60.
Madras, Giridhar dan Satyapaul A. Singh, Photocatalytic  degradation  with  combustion synthesized  WO 3 and  WO 3 /TiO 2 mixed  oxides under  UV  and  visible  light.  Separation  and Purification Technology, 2013, 105, 79–89.
Miyake,  Michihiro;  Takayuki  Mano;  Shunsuke Nishimoto; Yoshikazu Kameshima, Water treatment  efficacy  of  various  metal  oxide semiconductors  for  photocatalytic  ozonation under  UV  and  visible  light  irradiation.  Chemical Engineering Journal, 2015, 264, 221–229.
Neumann-Spallart,  M.;G.  Waldner,  A.  Bruger;  N.S. Gaikwad,
WO 3 thin films
for photoelectrochemical  purification  of  water. Chemosphere, 2007, 67, 779–784.
Ogi,  Takashi,  Hendri  Widiyandari;  Agus  Purwanto; Ratna  Balgis;  Kikuo  Okuyama,  CuO/WO 3 and Pt/WO 3 nanocatalysts  for  efficient  pollutant degradation  using  visible  light  irradiation. Chemical  Engineering  Journal,  2012,  180,  323– 329.
Ogi,  Takashi;  Osi  Arutanti;  Asep  Bayu  Dani Nandiyanto;  Ferry  Iskandar;    Tae  Oh  Kim;  Kikuo Okuyama,  Synthesis  of  composite  WO 3 /TiO 2 nanoparticles  by  flame-assisted  spray  pyrolysis and their photocatalytic activity. Journal of Alloys and Compounds, 2014, 591, 121–126.
Ohodnicki  Jr.,  Paul  R.;  Sittichai  Natesakhawat;  John  P.
Baltrus;  Bret  Howard;  Thomas  D.  Brown, Characterization  of  optical,  chemical,  and structural  changes  upon  reduction  of  sol–gel deposited  SnO 2 thin  films  for  optical  gas  sensing at high temperatures. Thin Solid Films, 2012, 520, 6243–6249.
Oller, I.; Malato, S.; Sanchez-Perez, J.A., Combination of Advanced  Oxidation  Processes  and  Biological Treatments  for  Wastewater  Decontamination-A. Science  of  The  Total  Environment,  2011,  409, 4141-4166.
Phanichphat,  Sukon;  Thanittha  Samerjai;  Nittaya Tamaekong; Khatcharin Wetchakuna; Viruntachar Kruefu, Chaikarn Liewhiran;
Chawarat  Siriwong;  Anurat  Wisitsoraat,  Flame- spray-made  metal-loaded  semiconducting  metal
oxides  thick  films  for  flammable  gas  sensing. Sensors and Actuators B, 2012, 171– 172, 43– 61. Pang,  Suh  Cem;  Sze  Yun  Kho;  Suk  Fun  Chin, Fabrication  of  Magnetite/Silica/Titania  Core- Shell Nanoparticles: a article, Hindawi Publishing Corporation, Journal of Nanomaterials, 2012, 1-6.
Patil,  Kashinath  R.;  Aarti  H.  Jadhav;  Sagar  H.  Patil;
Shivaram  D.  Sathaye,  A  method  to  form semiconductor  quantum  dot  (QD)  thin  films  by igniting  a  flame  at  air–liquid  interface:  CdS  and WO 3 .  Journal  of  Colloid  and  Interface  Science, 2015, 439, 121–128.
Pawar,  M.J.;  P.  B.  Kaware;  R.  V.  Bijewar,  Ce 3+ Doped TiO 2 Nanoparticles;  Synthesis and  Photocatalytic Activity:  a  article,  Int.  J.  Emerg.  Sci,  2012,  2(1), 149-160.
Phanichphant,  Sukon;  Thanittha  Samerjai;  Chaikarn
Liewhiran; Anurat Wisitsoraat; Adisorn
Tuantranont;  Chanitpa  Khanta,  Highly  selective hydrogen  sensing  of  Pt-loaded  WO 3 synthesized by hydrothermal/impregnation methods.
International  journal  of  hydrogen  energy,  2014, 39, 6120-6128.
Portela,  R.;  R.M.  Camara;  F.  Gutierrez-Martin;  B. Sanchez,  Photocatalytic  activity  of  TiO 2 films prepared by surfactant-mediated sol–gel methods  over  commercial  polymer  substrates. Chemical  Engineering  Journal,  2015,  283,  535– 543.
Rahman, Taufik; Muhammad A. Fadhlulloh; Asep Bayu D. Nandiyanto; Ahmad Mudzakir, Review : Sintesis Titanium Diokasida Nanopartikel. Jurnal Integrasi Proses, 2014, 1(5), 15 – 29.
Rauch,  Dieter;  Gaby  Albrecht;  David  Kubinski;  Ralf Moos, A microwave-based method to monitor the ammonia loading of avanadia-based SCR catalyst. Applied  Catalysis  B:  Environmental,  2015,  165, 36–42.
Sánchez-Martínez,  D.;  Diana  B.Hernandez-Urestia; A.Martínez-dela  Cruza;  S.  Sepúlveda-Guzmána; Leticia  M.  Torres-Martínez,  Characterization  and photocatalytic  properties  of  hexagonal  and monoclinic  WO 3 prepared  via  microwave- assisted hydrothermal synthesis.  Ceramics
International, 2014, 40, 4767–4775. Scaife,
D. E. Oxide Semiconductor
in
Photoelectrochemical Conversion of Solar Energy. Solar Energy, 2005, (25), 41-54.
Selli,  Elena;  Luca  Giacomo  Bettinia;  Maria  Vittoria Dozzic; Flavio Della Fogliaa; Gian Luca Chiarelloc; Cristina  Lenardia;  Paolo  Piseria;  Paolo  Milania, Mixed-phase  nanocrystalline  TiO 2 photocatalysts produced  by  flame  spray  pyrolysis.  Applied Catalysis B: Environmental, 2014.
Shahini, Sharif; Masoud Askari; S K sadrnezhaad, Gel– sol  synthesis  and  aging  effect  on  highly crystalline  anatase  nanopowder:  a  article,  Bull. Mater. Sci, 2011, 34(6), 1189–1195.
Shao, Godlisten N.; Bridget K. Mutuma; Won Duck Kim; Hee  Taik  Kim,  Sol–gel  synthesis  of  mesoporous anatase–brookite  and  anatase–  brookite–rutile TiO 2 nanoparticles  and  their  photocatalytic
properties.  Journal  of  Colloid  and  Interface Science, 2015, 442, 1–7.
Singh,  Davender;  Virender  Singh  Kundu;  A.S.  Maan, Structural,  morphological  and  gas  sensing  study of  palladium  doped  tin  oxide  nanoparticles synthesized  via  hydrothermal  technique.  Journal of Molecular Structure, 2015, 1100, 562-569.
Sivakumar,  P.  dan  D.Sudha,  Review  on  the photocatalytic  activity  of  various  composite catalysts.  Chemical  Engineering  and  Processing, 2015.
Smith,  Wilson;  Shun  Mao;  Ganhua  Lu;  Alexis  Catlett; Junhong  Chen;  Yiping  Zhao,  The  effect  of  Ag nanoparticle  loading  on  the  photocatalytic activity of TiO 2 nanorod arrays: a article, Elsevier, Chemical Physics Letters, 2010, 485, 171–175. Tamaekong,  N.;  C.  Liewhiran;  A.  Wisitsoraat;  A. Tuantranont;  S.  Phanichphant,  Ultra-sensitive  H 2 sensors  based  on  flame-spray-made  Pd-loaded SnO 2 sensing  films.  Sensors  and  Actuators  B, 2013, 176, 893– 905.
Tantis,  Iosif;  Maria  Vittoria  Dozzi;  Luca  Giacomo
Bettini; Gian Luca Chiarello; Vassilios Dracopoulos;  Elena  Selli;  Panagiotis  Lianos, Highly  functional  titania  nanoparticles  produced by  flame  spray  pyrolysis.  Photoelectrochemical and  solar  cell  applications.  Applied  Catalysis  B: Environmental, 2015.
Tuantranont,  Adisorn;  Chaikarn  Liewhiran;  Nittaya Tamaekong;
Anurat Wisitsoraat; Sukon
Phanichphant,  The  effect  of  Pt  nanoparticles loading  on H 2 sensing  properties  of  flame-spray- made  SnO 2 sensing  films.  Materials  Chemistry and Physics, 2014, 147, 661-672.
Uchiyama, Hiroaki; Ryosuke Nagao; Hiromitsu Kozuka,
Photoelectrochemical  properties  of  ZnO–SnO 2 films  prepared  by  sol–gel  method.  Journal  of Alloys and Compounds, 2013, 554, 122–126.
Umar,  Ahmad;  Randeep  Lamba;  S.K.Mehta;  Sushil Kumar  Kansal,  ZnO  doped  SnO 2 nanoparticles heterojunction  photo-catalyst  for  environmental remediation.  Journal  of  Alloys  and  Compounds, 2015.
Vanderwiel, David dan Ambareesh D. Murkute, Active Sites Evaluation of Vanadia Based Powdered and Extruded SCR Catalysts Prepared on Commercial Titania. Catal Lett, 2015, 145, 1224–1236.
Wang,  Fan;  Xuetang  Xua;  Yuanxing  Gea;  Hong  Wang; Bin Lia; Liuhui Yu; Yanyan Liang; Kun Chen, Sol– gel  synthesis  and  enhanced  photocatalytic activity  of  doped  bismuth  tungsten  oxide composite. Materials Research Bulletin, 2015, 73, 385–393.
Wang,  Junjing;  Shuiqing  Li; Wen  Yan;  Stephen  D.  Tse; Qiang  Yao,  Synthesis  of  TiO 2 nanoparticles  by premixed  stagnation  swirl  flames:  a  article, Elsevier, Proceedings of the Combustion Institute, 2010.
Wang,  Yude;  Qiuying  Mu;  Guofeng  Wang;  Zhenlai Zhou,  Sensing  characterization  to  NH 3 of nanocrystalline  Sb-doped  SnO 2 synthesized  by  a
nonaqueous sol–gel route. Sensors and Actuators B, 2010, 145, 847–853.
Xiaoming,  Fu,  Synthesis  and  Optical  Absorpition Properies  of  Anatase  TiO 2 Nanoparticles  via  a Hydrothermal  Hydrolysis  Method.    Rare  Metal Materials  and  Engineering,  2015,  44(5),  1067- 1070.
Yoshio,  Nosaka  dan  Zhang,  Jie,  Generation  of  OH
Radical and Oxidation Mechanism in
Photocatalyst of WO 3 and BiVO 4 powders. Journal of Photochemistry and Photobiology: A Chemistry, 2015, 303-304, 53-58.
Yuan,  Wenxia;  Da  Wang;  Zhongnan  Guo;  Yuan  Peng,
Visible light induced photocatalytic overall water splitting  over  micro-SiC  driven  by  the  Z-scheme system. Catalysis Communications, 2015, 61, 53– 56.
Zeng,  Wen;  Bin  Miao;  Shahid  Hussain;  Qiuping  Mei; Sibo  Xu;  He  Zhang;  Yanqiong  Li;  Tianming  Li,
Large scale hydrothermal synthesis of monodisperse  hexagonal  WO 3 nanowire  and  the growth mechanism. Materials Letters, 2015, 147, 12–15.
Zhang,  Hui;  Zhenwei  Yang;  Xingtao  Zhang;  Ningtao Maoa,  Photocatalytic  effects  of  wool  fibers modified  with  solely  TiO 2 nanoparticles  and  N- doped TiO 2 nanoparticles by using hydrothermal method.    Chemical  Engineering  Journal,  2014, 254, 106–114.
Zheng,  Yuhong;  Li  Fu;  Wen  Cai;  Aiwu  Wang, Photocatalytic  hydrogenation  of  nitrobenzene  to aniline  over  tungsten  oxide-silver  nanowires. Materials Letters, 2014, 142, 201–203.